( 208 ) 



Le cuivre ne subit aucun changement; le fer rougit pen- 

 dant quelques moments; il se recouvre d'un enduit d'oxyde 

 qui s'écaille par la flexion. 



2mc Expérience (XX). — Idem. Êleclromètre à 50". 



Le fer reste au rouge blanc pendant plus longtemps et 

 les écailles d'oxyde sont sensiblement plus épaisses. 



5inc Expérience (XXI). — Idem. Électromètre à 40^ 



Le cuivre ne change pas; le fer est porté au blanc, 

 s'oxyde et fond en globules. 



4"' Expérience (XVIII). — Idem. Électromètre à 45". 



Le fer fond et est projeté au loin. 



E. Section du fer 0.0442™'"'^ = LOO 

 » cuivre 0.0154 » =0.57 



1" Expérience (II). — Électromètre à 20". , 



Le cuivre ne change pas ; le fer rougit. 



2™"^ Expérience (Y). — Électromètre à 50^ 



Le cuivre résiste, il est seulement terni; le fer arrive au 

 rouge blanc près du'côté interne, où il se rompt instanta- 

 nément ; il est recouvert d'un enduit d'oxyde qui s'écaille , 

 et se termine par un globule fondu. 



5^*^ Expérience (IV). — Fils non tendus. Électromètre 

 à 40^ 



Le cuivre se rompt à 5 centimètres de son extrémité 

 interne; le fer est porté au rouge blanc sur une partie de 

 sa longueur, surtout du côté externe. 



4""' Expérience (III). — Électromètre à 50". 



Le cuivre se rompt près du contact interne ; le fer est 

 porté au rouge blanc et fondu. 



La rupture du cuivre vient peut-être de ce qu'il était 

 trop tendu. 



